§ 2. Die Mineralstoffe des Holzes der Bäume. 409 



erster Linie die äußere Partie des Holzkörpers an dieser MgO- Vermehrung. 

 Bei Picea excelsa ergab sich 



Durch Extraktion mit Wasser konnte Schroeder dem Fichteu- 

 holze nur sehr wenig Magnesiumverbindungen entziehen. Die Asche nicht 

 ausgelaugten Holzes ergab 13,38% MgO, jene des ausgelaugten Holzes 

 15,89% MgO, die Asche des Extraktrückstandes enthielt nur 2,98% MgO. 

 Diese Versuche würden passend erweitert und zu verschiedenen Vegetations- 

 stadien an vergleichbarem Material angestellt noch ein zutreffenderes Bild 

 von der physiologischen Rolle der Magnesiumverbindungen im Holzkörper 

 abgeben können. 



Der Eisengehalt des Holzkörpers übersteigt in zahlreichen Fällen 

 nicht die Grenzen, welche der Eisengehalt jugendlicher Pflanzengewebe 

 erreicht und bewegt sich zwischen 0,5 und 0,8*^{, der Rcinasche. Doch gehl 

 er andererseits nicht selten bis auf mehrere Prozente der Reinasche hinauf: 

 Olea europaea 2,11%; Citrus Aurantium 3,08%; Acacia Cebil 5,1%; Aspido- 

 sperma Quebracho 2,41%; Jodina rhombifolia 2,45%; Tecoma radicans 

 2,48%; Cedrela brasiliensis 5,57%; Buxus 3,82%; Populus virginiana 4,47%; 

 Sorbus aucuparia 3,24% FcgOg. In einem Falle wurde in Fichtenholz sogar 

 10,07% FegOg in der Reinasche angegeben (Wolff, 1. c). Wasserlöslich 

 ist nur ein geringer Teil des im Holze vorhandenen Eisens. Schroeder fand 

 in nicht ausgelaugtem Fichtenholze 6,33%, in ausgelaugtem Holze 7,38%, 

 im Wasserextrakte nur 2,38% der Asche an Eisenhydroxyd. Das Kernholz 

 kann anscheinend entweder eisenreicher oder auch eisenärmer sein als das 

 Jungholz. Als Zahlenbeispiele seien angeführt: 



Larix Betula Fagus ^^^'jj^^d. 345 ann. 



Proz. Proz. Proz. Proz. Proz. 



Kernholz 4,78 1,26 1,13 1,63 1,69 FcgOg in der Reinascho 



Splint 4,15 1,43 2,11 1,42 2,30 „ „ „ 



Über den Eisengehalt des Holzes aus verschiedenen Teilen der Bäume 

 geben nachstehende Daten Aufschluß: 



Fichtenholz, von Schroeder zu verschiedenen Jahreszeiten analysiert, 



ergab : 



April August November Februar 



in Außenholz 0,72 % 1,42 % 0,36 % 1,62 % FegOg in der Reinasche 



„Innenholz 0,51% 1,10% 0,70% 0,10% „ , 



Bestimmte Schlüsse lassen sich aus alledem nicht ableiten, tjber Eisengehalt 

 des Holzes sind endlich Angaben von Molisch (1) zu vergleichen 



1) H. Molisch, Die Pflanze u. d. Eisen (1892), p. 48. 



